## Kapasitas Adsorbansi Arang Aktif Kulit Kacang Tanah pada Penyisihan Logam Fe
Agil Harnowo, Miftahul Jannah, Euis Nurul Hidayah a) , Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, UPN Veteran Jawa Timur
a) Email korespondensi : euisnh.tl@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Kulit  kacang  tanah  sebagai  limbah  pertanian  yang  mengandung  selulosa  dinilai  berpotensi  sebagai  adsorben untuk menyisihkan logam berat, oleh karena itu perlu  dilakukan analisa kapasitas adsorbansi atau kemampuan jerat  pada  proses  adsorpsi  kontinyu  dalam  menyisihkan  logam  berat  Fe  pada  air  sumur.  Adapun  studi  tentang kapasitas  adsorbansi  pada  proses  kontinyu  umumnya  dilakukan  dengan  pemodelan  Thomas.  Penelitian  ini menggunakan proses adsorpsi kontinyu hingga didapatkan waktu jenuh dari adsorben kulit kacang tanah dalam menyerap logam Fe. Sehingga didapatkan kapasitas adsorbansi dari penggunaan sekali karbon aktif kulit kacang tanah yang telah dibuat. Pada penelitian ini dilakukan proses adsorpsi kontinyu dengan variasi massa 250 gr dan 500  gr.  Pada  proses  adsorpsi  kontinyu  ini  didapatkan  harga  Konstanta  Thomas  ( Kth )  dan  harga  kapasitas adsorbansi ( q o ) tertinggi yakni menggunakan karbon aktif kulit kacang tanah dengan penggunaan sebanyak 500 gram  yag  mengikuti  model  persamaan  Thomas  y  =  -0.1701x  +  3.3142  dengan  koefisien  determinasi  (R²)  = 0.4767 sedangkan titik breakthrough dimana merupakan titik awal kembalinya konsentrasi akhir air dicapai pada menit ke-60 setelah air sumur melewati kolom adsorpsi.
Kata kunci : adsorpsi kontinyu; kulit kacang tanah; logam Fe; kurva breakthrough ; Model Thomas.

## ABSTRACT
Cellulose contained in peanut shells which is agricultural waste is considered to be potential as an adsorbent for removing heavy metals. In that sense it is necessary to analyze the adsorbance capacity or the ability of meshes in the continuous adsorption process in removing heavy metal Fe. The study of the capacity of adsorbance in a continuous process is generally carried out using Thomas Model. In this study a continuous adsorption process was carried out to obtain saturation time from the adsorption of peanut shells in absorbing Fe metal. So that the adsorbance capacity obtained from the once used activated carbon peanut shell has been made. In this study a continuous  adsorption  process  was  carried  out  with  a  mass  variation  of  250  gr  and  500  gr.  This  continuous adsorption  process  is  obtained.  The  highest  value  of  Thomas  Constant  (Kth)  and  the  value  of  adsorbance capacity  (qo)  is  using  peanut  shell’s  activated  carbon  following  the  Thomas  equation  model  y  =  -0.1701x  + 3.3142 with a coefficient of determination (R²) = 0.4767 while the breakthrough point was reached in the 60th minute after well water through the bed.
Keywords: breakthrough curve; continuousa; Fe metal; peanut shells; Thomas Model.

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan  produksi  kacang  tanah  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa  Timur  sebagai  penghasil  kacang  tanah terbesar No.4  di Indonesia (Sagita,2017), menyebabkan peningkatan limbah pertanian yang berupa kulit kacang tanah yang sampai saat ini masih belum banyak dimanfaatkan. Disisi lain, telah banyak pencemaran yang terjadi akibat berbagai macam limbah salah satunya limbah pertanian, dan limbah laundry seperti yang kita tahu yakni pencemaran  air  tanah  (Amalia  et  al.,  2018).  Metode  adsorpsi  sendiri  merupakan  salah  satu  unit  proses  yang dirasa  lebih  efektif  dan  sering  digunakan  dalam  proses  pengolahan  air,  karena  ekonomis  serta  tidak menimbulkan efek samping yang beracun (Hidayati, Ulfin, & Juwono, 2016).
Pada  proses  ini,  dibutuhkan  adsorben  sebagai  zat  penjerap  dan  adsorbat  berupa  molekul  terlarut  yang terakumulasi  pada  permukaan  adsorben  oleh  gaya van  der  waals (Susanti,  2009).  Adsorben  yang  biasa digunakan  yakni  karbon  aktif,  dirasa  memerlukan  biaya  produksi  dan  regenerasi  yang  tinggi,  sehingga  perlu dikaji  lagi  mengenai  adsorben  alternatif  yang  lebih  efektif  dan  ramah  lingkungan  serta  memiliki  kapasitas adsorpsi yang cukup besar (Hidayati et al., 2016).
Selain itu,  karbon aktif  yang  banyak digunakan tentu  saja menimbulkan adanya polutan sekunder. Namun saat ini, telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa karbon aktif yang telah jenuh dapat diregenerasi kembali sehingga  dapat  digunakan  untuk  proses  adsorpsi  berulang  baik  regenerasi  thermal  (fisika)  maupun  secara kimiawi (Pricilia Duma Laura, 2014). Selain itu adsorben yang telah digunakan untuk meremoval logam berat,
dapat  dimanfaatkan  dengan  menjadikan  arang  aktif  tersebut  sebagai  campuran  dalam  pembuatan  batako, sehingga  mampu  menurunkan  tingkat  pencemaran  sekunder  akibat  arang  aktif  hasil  dari  proses  adsorpsi (Zuhroh, Prasetya, & Haryani, 2016).
Beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan arang aktif dari limbah pertanian khususnya limbah kulit kacang tanah hanya diaplikasikan sebagai penyerap zat warna industri (Susanti, 2009) atau arang briket (Dewati, Ragilia, Kharisma,  & Wahyusi, 2012),  serta pemanfaatan  dari limbah kulit kacang tanah sendiri  masih  sangat kurang.  Padahal  kulit  kacang  tanah  pada  kondisi  kering  mengandung  selulosa  63,5%  (Lestari,  Susatyo,  & Prasetya,  2017),  dimana  kandungan  selulosa  tersebut  memiliki  gugus  karboksil  dan  hidroksil  sehingga  mampu mengikat ion logam (Safrianti, Wahyuni, & Zaharah, 2012). Dalam penentuan kapasitas adsorpsi, sistem dinamis belum  pernah  diaplikasikan  dengan  kulit  kacang  tanah  sebagai  adsorbennya,  padahal  sistem  dinamis  atau kontinyu yang merupakan proses mengontakkan larutan dengan adsorben dirasa memiliki hasil yang lebih baik (Asnawati, 2017).
Penggunaan  aktivasi  juga  bisa  dijadikan  sebagai  metode  perluasan  pori-pori  adsorben  dalam  meningkatkan kapasitas jerat adsorben . Adapun model yang dapat digunakan untuk menentukan kapasitas adsorpsi pada sistem kontinyu yakni persamaan Thomas yang merupakan model umum pada proses kontinyu dengan didasarkan pada data konsentrasi influen dan effluent, laju aliran pada flow process, serta waktu kontak larutan yang dilewatkan pada kolom adsorben (Asnawati, 2017). Performa dari adsorpsi kolom fixed-bed sendiri dapat dijelaskan dengan konsep kurva  breakthrough.  Dimana,  waktu breakthrough dan  bentuk  dari  kurva  breakthrough  merupakan karakteristik  penting  dalam  menentukan  pola  operasi  serta  respon  dinamis  dari  suatu  kolom  adsorpsi.  Hal  ini menghasilkan masa penggunaan dari adsorben dan waktu regenerasi serta secara langsung berpengaruh terhadap nilai  ekonomi  dari  proses  (Mizwar,  2016).  Berdasarkan  uraian  diatas,  sehingga  untuk  menentukan  efektifitas penggunaan adsorben kulit kacang tanah sebagai penyisih logam Fe, waktu jenuh dari adsorben serta kapasitas jeratnya, maka dilakukan penelitian tentang kapasitas adsorbansi adsorben kulit kacang tanah dalam penyisihan logam berat Fe dengan sistem fixed bed column dengan menerapkan permodelan Thomas.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  limbah  kulit  kacang  tanah  yang  diarangkan  dan  diayak  dengan  ukuran  ±50  mesh, sample air sumur di Kelurahan Sarirogo, Sidoarjo Aquades, larutan NaOH 0,001 M, seperangkat reaktor kolom adsorpsi    10,5  cm  dan  tinggi  60  cm  yang  dilengkapi  bak  penampung  dan  pengatur  debit.  Arang  aktif  dari limbah  kulit  kacang  tanah  diuji  kadar  air  dan  kadar  abu  yang  mengacu  pada  Standar  Nasional  Indonesia  06- 3730-1995. Pada penelitian ini , tidak dilakukan pengukuran luas permukaan pori dan volume pori sehingga pada penelitian  selanjutnya  sangat  disarankan  untuk  pengujian  SEM  EDX  dalam  mengetahui  ukuran  pori.  Pada penelitian  ini  adsorpsi  dilakukan  dengan  mengalirkan  air  sumur  yang  akan  diolah  yang  berasal  dari  daerah Kelurahan  Sarirogo,  Kecamatan  Sidoarjo,Kabupaten  Sidoarjo,    dengan  debit  0,2  L/menit  dan  dengan  variasi massa adsorben 250 gr dan 500 gr dan dengan penggunaan adsorben karbon aktif kulit kacang tanah. Penelitian dilakukan dengan system aliran dari atas ke bawah (downflow). Berikut Gambar 1 merupakan  kolom adsorpsi yang digunakan :
Gambar 1. Set desain kolom kerja
Kajian kinetika kapasitas adsorpsi dilakukan dengan menggunakan data kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh pada  berbagai  waktu  sampling.  Dalam  evaluasi  ini,  data  yang  diperoleh  diuji  untuk  menentukan  bentuk  linear persamaan  kinetika  (kapasitas  adsorspsi)  yang  sesuai  dalam  proses  adsorpsi  dengan  menggunakan  persamaan
1 5 3 4 6 Keterangan : 1. Bak penampung sampel
2. Bak pengatur debit.
3. Kolom Adsorpsi
4. Penampung Effluent
5. Pipa overflow rate
6. Valve
2
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125 P er sen Rem o v a l F e (%) t (waktu sampling ke-)
500 gram
Model Thomas yang memang umum digunakan pada proses adsorpsi kontinyu. Adapun model yang digunakan dapat dilihat pada Persamaan 1 .
[ ]
(1)
Dengan:
(Biswas & Mishra, 2015)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaruh Variasi Massa pada Penyisihan Besi
Berdasarkan analisa awal yang telah dilakukan, kadar logam Fe pada air sumur khususnya di daerah Kelurahan Sarirogo  Kabupaten  Sidoarjo  sebesar  2,07  mg/L.  Konsentrasi  tersebut  melebihi  baku  mutu,  yaitu  0,3  mg/L. Kadar  besi  yang  melebihi  baku  mutu  ini  apabila  dikonsumsi  diperlukan  pengolahan  terlebih  dahulu.  Pada penelitian  yang  selalu  dilakukan  menggunakan  spesifikasi  air  ini,  berupa  proses  filtrasi  maupun  aerasi (Susilawaty, Amansyah, & Jumiati, 2015). Akan tetapi, semakin bertambahnya nilai Fe pada air sumur ini, maka diperlukan  pengolahan  yang  lebih  mudah  dan  efisien  serta  dengan  adanya  proses  adsorpsi  ini  juga  diharapkan dapat  berperan  sebagai  minimalisasi  limbah  pertanian  yang  ada  dilingkungan.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan, hasil penyisihan Fe ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Hubungan persen removal Fe terhadap waktu sampling pada variasi massa 250 gram dan 500 gram.
Waktu  sampling  0  menit  didapatkan  setelah  air  sumur  tepat  keluar  dari  unggun  dan  pengambilan  dilanjukan berturut turut dalam selang waktu 5 menit selama 120 menit sehingga didapatkan waktu sampling sebanyak 25 waktu sampling. Hasil penyisihan Fe menggunakan adsorben kulit kacang tanah tersebut memiliki sebaran nilai yang merata ditandai dengan sebaran nilai yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Dan  penyisihan Fe tertinggi menggunakan adsorben kulit kacang tanah ini didapatkan pada saat sampling ke-13 yakni tepat pada menit ke-60 yang  memiliki  persen  penyisihan  Fe  sebanyak  98,52%  nilai  tersebut  didapatkan  pada  saat  penggunaan  massa sebanyak 500 gram, sedangkan pada saat penggunaan massa adsorben 250 gram, didapatkan persen penyisihan tertinggi  menggunakan  adsorben  kulit  kacang  tanah  sebesar    97,67%  tepat  pada  menit  ke-60  juga.    Pada penggunaan adsorben 250 mg, diawal waktu %removal sebesar 70% terus naik dan stabil saat 20 menit. Hal ini berbeda  dengan  adsorben  500  mg  yang  cenderung  stabil  mulai  dari  awal  proses.  Hal  ini  disebabkan  karena dengan  debit  yang  relatif  cepat  dinilai  menyebabkan  persebaran  air  sumur  ke  setiap  adsorben  dalam  kolom adsorbsi dengan diameter 10,5 cm kurang merata pada titik awal proses.
KTh qo
X Q Co t Ct : Konstanta Thomas (L/mg/menit)
: kapasitas adsorpsi (mg/gr)
: Massa adsorben (gr)
:  Laju alir (L/menit)
: Konsentrasi awal (mg/L)
: waktu (menit)
: Konsentrasi akhir (mg/L)
Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  beberapa  penelitian  terdahulu,  bahwa  semakin  banyak  jumlah  adsorben  yang digunakan,  maka  semakin  luas  permukaan  adsorben  yang  digunakan  untuk  proses  adsorbsi  dan  hal  tersebut menyebabkan banyaknya jumlah adsorbat yang terserap karena tumbukan antara partikel adsorbat dan adsorben meningkat  (Lestari  et  al.,  2017).    Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa peningkatan  jumlah  karbon  aktif  yang  digunakan  pada  proses  adsorpsi  menyebabkan  peningkatan  pula  pada persen  penyisihan  adsorbat.    Pada  penelitian  ini,  didapatkan  waktu  jenuh  yang  relatif  cepat  hal  tersebut disebabkan  oleh  laju  alir  dari  inffluent  yang  cukup  tinggi  sehingga  proses  difusi  yang  terjadi  pada  permukaan adsorben  tidak  bisa  dilakukan  dalam  waktu  yang  cukup  lama  dan  hal  tersebut  menyebabkan  proses  adsorpsi kurang maksimal (Ariska, Hadiwidodo, & Wardhana, 2012).
Gambar 2 juga menunjukkan bahwa kondisi jenuh pertama kali dicapai pada proses adsorpsi dengan massa 250 gram.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  luas  permukaan  berpengaruh  terhadap  proses  adsorbsi.  Semakin  luas permukaan adsorben, maka semakin lama waktu jenuh dicapai pada proses tersebut. Adapun penjelasan terkait dengan kurva breaktrough  dimana break point ditunjukkan pada rasio Cn/Co yang mendekati 5% . Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kurva breakthrough pada effluent dari proses adsorpsi Fe
Gambar  3 menunjukkan  bahwa break  point dicapai  oleh  adsorben  dengan  massa  250  gram  dan  500  gram dengan  Cn/Co  sebesar  0,04  dan  0,03  berturut-turut  pada  waktu  sampling  ke  13  yakni  pada  waktu  60  menit setelah air sumur keluar dari unggun. Sedangkan titik jenuh atau exhaustion time pada penelitian ini merupakan waktu  dimana  kolom  adsorpsi  mendekati  kejenuhan  yang  ditunjukkan  pada  menit  ke  115  pada  kedua  variasi massa yakni pada waktu sampling ke-24 dengan perbandingan Ct/Co senilai 0,899 pada penggunaan massa 250 gram  dan  senilai  0,855  pada  penggunaan  massa  500  gram.  Sehingga  dari  hasil  tersebut,  menunjukkan  bahwa penggunaan  adsorben  kulit  kacang  tanah  pada  sekali  penggunaan  dapat  digunakan  dalam  waktu  120  menit dengan laju alir 0,2 L/menit ketika ukurannya ±50 mesh.

## 3.2 Penentuan Kapasitas Adsorbansi Optimum dengan Model Thomas
Desain  kolom  tetap  atau  fixed  bed  melibatkan  perkiraan  bentuk  kurva  breakthrough  dan  tampilan  breakpoint, yang merupakan faktor penting dalam menggetahui kelayakan penggunaan adsorben dalam aplikasi nyata. Untuk ketinggian kolom, plot konsentrasi keluar terhadap waktu yang dilalui atau volume yang melewati proses yang direaksikan dikenal sebagai kurva breakthrough (Arie, 2016). Untuk menjelaskan perilaku kolom fixed bed dan untuk meningkatkan pada aplikasi skala industri, dibutuhkan model yang tepat untuk digunakan. Pada penelitian ini, kinetika sistem adsorpsi yang terjadi pada fixed-bed column dianalisis dengan menggunakan Model Thomas yang  merupakan  salah  satu  model  teori  kinerja  kolom  yang  paling  umum  digunakan.  Adapun  rumus  yang digunakan dapat dilihat pada persamaan 3.  Dari persamaan tersebut, maka didapatkan hasil berupa grafik yang dapat dilihat pada Gambar 4 .
Grafik  yang  terdapat  pada gambar  4 digunakan  untuk  perhitungan  persamaan  Thomas  dengan  hasil  konstanta kinetik (Kth) dan kapasitas adsorbansi kolom (qth) model Thomas pada berbagai kondisi percobaan adsorpsi Fe pada air sumur dengan variasi adsorben dalam fixed-bed column dijelaskan pada Tabel 1 .
0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125 Cn/Co t (waktu sampling ke-) 250 gram 500 gram
Gambar 4. Hasil Perhitungan kapasitas adsorbansi dengan persamaan Thomas pada variasi massa adsorben.
Tabel 1. Parameter Model Thomas
Tabel  1 merupakan  data  konstanta  Thomas  dan  kapasitas  adsorbansi  yang  didapatkan  dari  persamaan  Thomas dari kedua variasi massa adsorben  dalam fixed-bed column. Nilai konstanta Kth dan q o dapat diketahui melalui nilai slope dan intercept dari persamaan  yang ditunjukkan oleh gambar 4 . Dari hasil yang didapatkan tersebut, konstanta  Thomas  pada  kedua  variasi  massa  dinilai  tidak  berbeda  secara  signifikan  hal  tersebut  dikarenakan letak  titik  jenuh  yang  didapatkan  tidak  terlampau  jauh  antara  kedua  massa  yang  digunakan.  Dan  berdasarkan hasil koefisien determinasi (R 2 ) yang didapatkan dari grafik antara rentang waktu sampling dengan (Ln (Co-Ct)- 1)) yang menunjukkan nilai 0,48 hingga 0,72 menunjukkan bahwa variabel rentang waktu yang digunakan oleh peneliti  tidak  mampu  menjelaskan  variabel    (Ln  (Co-Ct)-1))    dengan  baik  yakni  sekitar  48  %  hingga  72  % (Fatkhan, 2017),  sehingga diperlukan rentang waktu yang lebih lama untuk mengetahui hubungan kausalitasnya lebih teliti. Hal ini dikarenakan  waktu penelitian  yang dinilai sangat singkat  yakni 2 jam dan juga dikarenakan jarang  waktu  sampling  satu  sama  lain  hanya  sekitar  5  menit.  Dari  perhitungan  persamaan  Thomas  diatas  juga dapat disimpulkan bahwa kapasitas adsorbansi tertinggi dicapai pada penggunaan adsorben sebanyak 500 gram karbon  aktif  kulit  kacang  tanah,  yakni  sebanyak  0.035  mg/gram  yang  artinya    dalam  1  gram  adsorben  karbon aktif  komersial  mampu  menyerap  0.035  mg  adsorbat  Fe.  Sedangkan  pada  variasi  penggunaan  adsorben  kulit kacang tanah 250 gram, didapatkan nilai sebesar 0.1611 mg/gr. Perbedaan hasil kapasitas adsorbansi dari kedua variasi  massa  yang  cukup  sedikit  dikarenakan  konsentrasi  influent  yang  cukup  kecil  sehingga  menyebabkan penyisihan Fe dapat berlangsung cukup maksimal dengan persen removal dan kapasitas jerat yang cukup tinggi.
Hasil  kapasitas  adsorbsi  tersebut  menunjukkan  penggunaan  karbon  aktif  kulit  kacang  tanah  dapat  menjadi alternatif sebagai adsorben untuk menurunkan logam berat pada air baku hingga persen penyisihan 90%.  Selain itu, dalam proses penyisihan Fe sendiri mekanisme yang berperan dalam proses adsorpsi ini yakni adanya ikatan Van  der  Waals ,  yang  merupakan  salah  satu  jenis  ikatan  inter-molekuar  yang  ada  pada  proses  adsorpsi  fisika seperti pada percobaan kali ini. Ikatan Van der Waals sendiri merupakan gaya tarik antar molekul akibat tarikan dipol-dipol.  Molekul  dipolar  cenderung  untuk  mengikat  molekul  tetangganya,  hingga  kutub  negatif  suatu molekul mendekati kutub positif molekul lainnya. Karbon aktif yang terdiri atas karbon yang memiliki muatan
y = -0.034x + 3.1441
R² = 0.4767
y = -0.0445x + 4.5058 R² = 0.7174 -3.000 -2.000 -1.000 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Ln (( C o /Ct )- 1) t (menit) 250 gram 500 gram
Linear (250 gram) Linear (500 gram) Jenis adsorben Massa adsorben (x) Persamaan linear
R² Kth (L/mg/ menit) qo gram Y mg/gram Karbon Aktif Kulit Kacang Tanah 250 -0.2224x + 4.7282 0.7174 0.10755 0.016115626 Karbon Aktif Kulit Kacang Tanah 500 -0.1701x + 3.3142 0.4767 0.08226 0.035169308
netral,  yang berarti  mengandung  muatan  negatif dan  muatan positif dalam jumlah  yang  seimbang. Konsentrasi Fe  pada  penelitian  terdiri  atas  Fe 2+ dan  Fe 3+ terlarut  yang  memiliki  muatan  positif.  Berdasarkan  prinsip  ikatan Van der Waals ,  muatan positif  yang dimiliki oleh Fe akan berikatan dengan  muatan negatif pada karbon aktif (Maesara  &  Kunaefi,  2018).  Pada  adsorpsi  fisika  sendiri,  keseimbangan  antar  permukaan  padatan  dengan molekul fluida cenderung cepat tercapai sehingga cepat terjadi kejenuhan. Hal tersebut juga tentu didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi itu sendiri, seperti laju alir dan luas permukaan adsorben.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikerjakan,  dapat  diketahui  bahwa  penyisihan  Fe maksimum didapatkan pada variasi massa 500 gram  karbon aktif kulit kacang tanah  pada menit ke-60 dengan persen  penyisihan  98,52%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  adsorben  dari  limbah  kulit  kacang  tanah  dapat dijadikan  alternatif  adsorben  papa  proses  penjernihan  air  baku.  Sedangkan  titik breakthrough adsorben  kulit kacang tanah pada penyisihan Fe didapatkan pada menit ke-60 sedangkan exhaustion time -nya yakni pada menit ke-115.  Hal  tersebut  menunjukkan  waktu  regenerasi  dari  adsorben  agar  adsorben  tersebut  dapat  digunakan kembali  untuk  proses  adsorpsi  logam  Fe  pada  penggunaan  selanjutnya.  Dan  persamaan  sesuai  model  Thomas yang sesuai untuk penyisihan Fe pada air sumur menggunakan kulit kacang tanah yaitu y =  -0.1701x + 3.3142 dengan  nilai  R 2 =  0,467,  dengan  konstantha  Thomas  senilai  0,08226 dan  kapasitas  adsorbansi  maksimum  yaitu 0,035 mg/gram.

## 4.2 Saran
Dalam  penelitian  kali  ini  telah  dilakukan  dengan  debit  aliran  tetap  dan  hanya  pada  penyisihan  logam  Fe, sehingga  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  dengan  penggunaan  adsorben  kulit  kacang  tanah  pada penyisihan  logam  berat  atau  kandungan  pencemar  lainnya,  serta  perlu  dipelajari  interaksi  antara  adsorben  dan adsorbat  melalui  analisa  SEM.  Selain  itu  ,  perlu  dipelajari  terkait  dengan  pengaruh  ukuran  pori  dan  distribusi ukuran  pori  dari  adsorben  serta  pengaruh  aktivasi  bahan  kimia  terhadap  penurunan  zat  pencemar  baik  logam maupun zat organic lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPPM) UPN  “Veteran”  Jawa  Timur untuk pendanaan penelitian ini  melalui skema  Hibah  Riset Dasar (Risda) dengan nomor kontrak No. SPP/21/UN.63.8/LT/IV/2019.

## REFERENSI
Adeyemo, A.A., Adeoye, I.O., & Bello, O.S. (2017). Adsorption of dyes using different types of clay: A review. applied water science , 7, 543-568.
Ariska, D., Hadiwidodo, M., & Wardhana, I. W. (2012). Pemanfaatan residu bahan bakar batu bara (bottom ash) sebagai  adsorben  zat  warna  reaktif  dan  logam  berat  (Cu  dan  Ni)  dari  limbah  cair  tekstil  dengan  reaktor sistem kontinyu (studi kasus: limbah cair PT. Apac Inti Corpora) , Universitas Diponegoro.
Asnawati,  A.  (2017).  Penentuan  kapasitas  adsorpsi  selulosaterhadaprhodamin  B  dalam  sistem  dinamis. Jurnal Kimia Riset, 2 (1), 23-29.
Amalia, A., Maharani, P.A., Hidayah, E.N. & Putro, R.K.H. (2018).  Modeling of isoterm phosphate adsorption in  laundry  wastewater  using  anion  resin. Proceedings  of  the  International  Conference  on  Science  and Technology. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icst-18.2018.49.
Biswas, S. & Mishra, U. (2015). Continuous fixed-bed column study and adsorption modelling: removal oflead ion from aqueous solution by charcoal originated from chemical carbonization of rubber wood sawdust. Journal of Chemistry . http://dx.doi.org/10.1155/2015/907379.
Dewati,  R.,  Ragilia,  R.  P.,  Kharisma,  T.,  &  Wahyusi,  K.  N.  (2012).  Briket  arang  kulit  kacang  tanah  dengan proses karbonisasi. Jurnal Teknik Kimia, 6 (2).
Fatkhan Amirul Huda. (2017, Maret). Koefisien determinasi pada regresi linear.  Dikutip 18 Oktober 2019, dari http://fatkhan.web.id/koefisien-determinasi-pada-regresi-linear/.
Hidayati, P., Ulfin, I., & Juwono, H. (2016). Adsorpsi zat warna remazol Brilliant Blue R menggunakan Nata De Coco: optimasi dosis adsorben dan waktu kontak. Jurnal Sains Dan Seni Its, 5 (2).
Lestari, S., Susatyo, E. B., & Prasetya, A. T. (2017). Sintesis arang aktif kulit kacang tanah untuk menurunkan kadar sulfida interferensi sianida. Indonesian Journal Of Chemical Science, 6 (1), 34-37.
Maesara, S. A., & Kunaefi, T. D. (2018). Penyisihan besi dan zat organik menggunakan karbon aktif dari kulit durian sebagai media filtrasi removal of iron and organic matter by activated carbon from durian peels as filtration media. Jurnal Teknik Lingkungan, 18 (2), 167-177.
Mizwar,  A.  (2016).  Penyisihan  warna  pada  limbah  cair  sasirangan  dengan  adsorpsi  zeolit  dalam  fixed-bed column. Enviroscienteae, 9 (1), 1-9.
Pricilia Duma Laura, S. S. M., Cindy R. Priadi. (2014). Adsorpsi dan regenerasi karbon aktif dalam pengolahan air limbah industri farmasi terhadap penurunan kadar chemical oxygen demand . FT UI .
Safrianti,  I.,  Wahyuni,  N.,  &  Zaharah,  T.  A.  (2012).  Adsorpsi  timbal  (Ii)  oleh  selulosa  limbah  jerami  padi teraktivasi asam nitrat: Pengaruh pH dan waktu kontak. Jurnal Kimia Khatulistiwa, 1 (1).
Sagita,  Ruana.(2017,  25  Juni).  9  daerah  penghasil  kacang  tanah  di  Indonesia.   Dikutip  20  Februari  2019,  dari https://ruanasagita.blogspot.com/2017/06/9-daerah-penghasil-kacang-tanah-di.html.
Susilawaty, A., Amansyah, M., & Jumiati, J. (2015). Peningkatan  kualitas air sumur gali berdasarkan parameter besi (Fe) dengan pemanfaatan kulit pisang kepok di Dusun Alekanrung Desa Kanrung Kabupaten Sinjai. Al-sihah: The Public Health Science Journal, 7 (2).
Zuhroh,  N.,  Prasetya,  A.,  &  Haryani,  S.  (2016).  Adsorpsi  krom  (vi)  oleh  arang  aktif  serabut  kelapa  serta imobilisasinya pada batako. Jurnal Mipa, 39 (1), 57-62.